Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 251 



hat, 1st schon oben gezeigt worden. Baumwolle und Jute sind derzeit 

 die beiden wichtigsten vegetabilischen Faserstoffe. Die europaische 



Juteindustrie erstarkte in Scbottland, iiberhaupt in GroBbritannien, hier- 

 auf folgte Deutschland (1861), wo sich Jul. Spiegelberg um diese 

 Industrie groBe Verdienste erwarb, und 10 Jahre spater Gsterreich. 

 Alle andern europaischen Lander, RuBland zuletzt, welches zum Schutze 

 des heimischen Hanfes die Robjute mit einem relativ hohen Zoll belegte, 

 beteiligen sich gegenwartig an der Verarbeitung dieses so bedeutungsvoll 

 gewordenen Spinnstoffes. 



Unter dem Namen Jute erscheinen im Handel auch Faserstoffe, 

 welche nicht von Corchorus-krien abstammen. So z. B. die Java-Jute, 

 welche von Hibiscus cannabinus (s. oben p. 195) abstammt, die China- 

 Jute, die Bastfaser von Abutilon Avicennae. Einige andere Fasern, 

 die von verschiedenen Sida-, Urena- und Triumfetta- Arten herriihren, 

 gelten als Ersatz fur Jute 1 ). (S. oben im Verzeichnis der Faserpflanzen, 

 p. 83 88, ferner die folgenden Artikel iiber Abelmoschus- und Urena- 

 Fasern. In Brasilien wird die Aloefaser als Ersatz fur Jute heran- 

 gezogen 2 ). 



13. Bastfaser von Abelmoschus tetraphyllos 3 ). 



Diese in Indien Rai bhenda genannte, in den gebirgigen Gegenden 

 Hindostans gemeine Pflanze scheint mit Hibiscus (Manihot) tetraphyllos 

 Roxb. identisch zu sein. Die aus den vor der Fruchtreife gesammelten 

 Stengeln abgeschiedene Faser hat eine Lange von etwa 0,7 m. Die 

 Farbe der Faser (Bastfaser) ist flachsgelb, stellenweise hellbraun. Nament- 

 lich zeigen die von dem unteren Stengelteile der Pflanze herriihrenden 

 Bastfasern diese Braunung. Der Feuchtigkeit ausgesetzt, tritt an dieser 

 Faser viel rascher ein allgemeineres Braunwerden als bei der Jute ein. 

 Dieses auf Bildung von Huminkurpern in den Zellwanden der Bastzellen 

 beruhende Braunwerden schreitet bei dieser Faser so weit wie bei den 



4} Uber das Bestreben, von Indien unabbangig zu werden und fur Jute Ersatz 

 zu fmden, siehe Wolff, Die Jute, Berlin 1913. 



2) Neue Faserstoffe, I, 1919, p. 107. Wahrend des Krieges hat man in Deutsch- 

 land hauptsachlich Typhafaser, die Faser von Cytisus scoparms und die von 

 Lupinen als Juteersatz empfohlen. Bezuglich Typhafaser siehe p. 224 bei Nessel- 

 faser. Bezuglich der Faser des Besenginsters, auf die auch die franzosischen Textil- 

 fabrikanten bei dem zunehmenden Mangel an Jute und den sich standig erhohenden 

 Preisen dieses Rohstoffes grofie Hoffnungen setzen (Tropenpflanzer, 1919, p. 63), siehe 

 Ulbrich in Neue Faserstoffe I, 4949, p. 3 und dann ebenda, p. 177. Es soil ge- 

 lungen sein, die Besenginsterfaser so zu veredeln, daB ein hochwertiges Produkt er- 

 halten wird. Uber die Lupinenfaser s. die p. 50 angefiihrte Literatur u. Schwede 

 in Textile Forschung I, 1919, p. 28; Leykum in Neue Faserstoffe* I, 4919, p. 133 

 und Ha Her in Farber-Zeitung, 1919, Nr. a. 



3) Wiesner, Indische Faserpflanzen p. 8 ff . 



